( 568 ) 
température de 4° a été trouvé comme suit : 
Alliage-de Rose. .-. . . . 7 . 0,5125 
— DCR 2m ue  « OO 
— Lipowe a a Eaa a o A 
— MODO nes . 91106 
Nous allons maintenant décrire à grands traits la déter- 
mination de la dilatation de ces alliages. 
On pèse la quantité d’alliage que l'on veut employer. 
Cela fait, on remplit l’appareil d'huile jusqu’à la division 
200 du tube V et on le’pèse, on louvre ensuite avec pré- 
caution pour ne pas occasionner un épanchement du 
liquide et l’on y introduit la portion pesée d'alliage qui 
expulsera une quantité d'huile correspondant à son volume, 
on ferme de nouveau l'appareil, on l’essuie convenable- 
ment, on le lave extérieurement à l'éther pour enlever 
toute huile adhérente et on le pèse de nouveau. Si a est le 
poids de l'appareil vide, b le poids de l'appareil plein 
d'huile, c le poids de l’alliage et d le poids de l'appareil 
renfermant l’alliage et l'huile, b + c—d sera le poids de 
l'huile expulsée par l'introduction du métal; or nous sa- 
vons que b— a d'huile occupent 17619,6 + 200 unités de 
volume, donc le volume æ du métal sera donné par 
17819,6 (b + c — d) 
T = 
b—a 
à la température à laquelle les pesées auront été faites. 
L'appareil étant encore plein d'huile jusqu’à la division 
200, on le porte dans la glace fondante, en ayant soin de 
ne l’enfoncer que peu à peu, l'huile descend dans la co- 
lonne V, puis par l’entonnoir E on en laisse rentrer la 
quantité nécessaire pour que, la température étant à 0°, 
l'huile se trouve également au 0° de l'échelle V. On a eu 
soin de noter exactement le volume d'huile exprimé en 
